'9&S& C 4<J8 ) 9+c^ 
amiferat igitur grana 40; pondus fpecificum aequa¬ 
le erat 17, < 5 ; exuflum flauefcebat, pondere eius 
' fgjj aufto; partem eius contufam cum vitrioli, par¬ 
tem aliam cum falis marini acido calori leni expo- 
fuimus, fed non amifit ab vtraque nifi T | 3 ; 
defufo liquore partem, quae non di Abluta' man- 
fit‘, lente examinarunt vitrea; granula metallicam 
faciem intemeratam conferuauerant; vtrumque aci¬ 
dum ab adfufo caerulei Berolinenfis lixiuio fedi- 
mentum caeruleum depofuit, ex quo patet, decre¬ 
mentum illud ponderis a ferro proficifci, quod gra¬ 
num procul dubio a carbonum puluere, cui inuo- 
lutus erat, acceperat. Nitri acidum et aqua regia 
fimiliter in duobus aliis experimentis ferrum extra¬ 
xerant ; fed conuertebant praeterea granum in pul¬ 
verem flauum, qualis ad ea experimenta adhi¬ 
bitus erat. 
p. 60. Se£t. XII. I. 100 grana auri cum media parte 
pulueris illius flaui in catillo, carbonum puluere 
inftru&o, per tres horae quadrantes violento expo- 
fuerunt igni; obtinuerunt fic granum, quod inter 
digitos tritum fatifcebat, et diffractum granula au¬ 
ri, hisque interlita, verum feiun&a obfcure fufca 
granula monftrauit, ex quo patefcit, perfectam 
non fuifle fullonem, et materiam iftam auro liquari 
difficilius; calor enim, quem adhibuerunt, certe 
maior erat, quam quidem auro liquando par. Gra¬ 
num grana 139 pondere aequauit, grana igitur 11 
amiferat; in cupella docimaftica quum examinare¬ 
tur, aurum folum reftititj multis tamen cum dif¬ 
ficultatibus coniunftus erat ifte labor. 
2. Materia ex flaui illius pulueris et platinae 
aequali copia mifta pari ratione per 5 horae qua¬ 
drantes vehementi igni expofita exhibuit granum, 
quod inter digitos frangi facile poterat, et in quo 
platinae granula folito magis alba et forma fua mu¬ 
tata 
